Ciment Dycal - 2 teintes - Dentsply Sirona

2026-01-05T09:34:37+01:00

Fournisseur : Dentsply Sirona
Type : Chirurgien Dentiste
Prix : 44.90

Ciment Dycal - 2 teintes - Dentsply Sirona

Caractéristiques générales :
• Ciment/liner à base d’hydroxyde de calcium radio-opaque, à double composant (base + catalyseur)
• Indiqué pour le coiffage pulpaire direct et indirect et comme revêtement protecteur sous matériaux de restauration (ciments, amalgames, composites, bases, vernis, etc.)
• Protège la pulpe et favorise la formation de dentine secondaire (barrière dentinaire)
• Radio-opaque : repérage et différenciation faciles à la radiographie
• Manipulation confortable : s’étale facilement, peut couler là où nécessaire tout en restant en place
• Prise rapide et solide : robuste au moment critique de la condensation
• Moins vulnérable aux liquides oraux pour des résultats plus stables dans le temps
• Disponible en 2 teintes : Ivoire et Dentine (meilleure intégration esthétique)
• Dispositif médical Classe IIa

Conseils d’utilisation :
• Mélanger base + catalyseur selon le ratio recommandé (Base : catalyseur 1,17 g : 1,0 g)
• Appliquer en fine couche sur la zone concernée :
• Coiffage direct : sur pulpe vitale exposée, selon protocole clinique
• Coiffage indirect : sur dentine profonde, comme barrière protectrice
• Recouvrir avec le matériau restaurateur adapté (base, ciment, composite…) selon l’indication clinique
• Dycal n’inhibe pas la polymérisation des résines acryliques et composites

Précautions d’emploi :
• Utilisation réservée aux professionnels de santé bucco-dentaire
• Respecter le temps de travail afin d’éviter une mise en place tardive (durcissement en cours)
• Éviter tout contact prolongé avec les liquides oraux pendant la phase de prise
• Se référer à la notice fabricant pour le protocole complet (indications, contre-indications, stockage)

Ingrédients / composition :
Pâte de base : ester disalicylate de 1,3 butylène glycol, phosphate de calcium, tungstate de calcium, oxyde de zinc, oxyde de fer
Pâte catalyseur : hydroxyde de calcium, éthyle toluène sulfonamide, stéarate de zinc, dioxyde de titane, oxyde de zinc, oxyde de fer

Données techniques (principales) :
• Temps de mélange : 10 secondes
• Temps de travail : 2 min 20 s
• Temps de prise : 2 min 30 s à 3 min 30 s

MODE D'EMPLOI